一、施工准备 1.1 材料准备及要求 1.蒸压加气混凝土砌块等:蒸压加气混凝土砌块的品种、强度等级必须符合设计要求,并应规 格一致,砌块龄期应超过 28d;产品有出厂合格证及复试单。 2.水泥:宜采用强度等级 32.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,产品应有出厂合格证及 复试报告。 3.砂:宜用中砂,并通过 5mm 筛孔。配制 M5(含M5)以上砂浆,砂的含泥量不应超过 5%;M5 以下砂浆,砂的含泥量不应超过 10%,不得含有草根等杂物。 4.专用粘合剂:用于砌块粘合,应严格按照配比进行拌制,保证粘合剂强度符合要求。 4.掺合料:有石灰膏、磨细生石灰粉、电石膏和粉煤灰等,石灰膏的熟化时间不应少于 7d, 严禁使用冻结或脱水硬化的石灰膏。 5.水:自来水或洁净生活用水。 6.其他材料:门窗洞口预制砼砖等砌筑前应准备完善。 1.2 主要机具 搅拌机、手推车、垂直运输设备,大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、 水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、磅秤、砖夹子、笤帚等。 1.3 作业条件 1.对工人技术交底完毕,项目部管理制度健全,管理人员持证上岗,熟练技工占总操作人员 70%以上。 2.砌筑前,基础或结构应经验收合格,弹好墙身轴线、墙边线、门窗洞口和柱子的位置线。 3.根据统一标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砌块的皮数线,皮数线可划在柱、墙上 过梁的尺寸标高,皮数线经质量部门验收合格。 4.砌筑部位(基础或楼板等)的灰渣,杂物清除干净,并浇水湿润。 5.砂浆由资质的试验室做好试配,确定配合比;根据砌筑量准备好砂浆试模。 二、砌筑工艺流程 2.1 砌筑阶段:砌筑前样板验收完毕,方可进行大面积砌体施工; 2.2 砌筑工艺流程 测量放线 → 铺底找平 → 砌筑 → 顶皮砖砌筑 → 顶缝处理 → 门、 窗过梁 → 贴耐碱 网格布 → 开槽、补缝 → 水电箱安装 2.3、砌筑施工要求 2.3.1 测量放线 首先将砌筑砌块的楼、地面清扫干净,以保证所弹墨线清晰准确;同时进行吊线在梁、柱 上弹上墨线,在柱上弹皮数线。 2.3.2 铺底找平 因楼、地面凹凸不平,在砌前用 1:3 水泥砂浆铺底找平。铺水泥砂浆时用水泥纸覆盖墨 线;再用 1:3 水泥砂浆铺底抹平,高度符合皮数模数;对最后一块异型砌筑量好尺寸后专门 切锯。根据砌筑排版图加工砌块,降低材料浪费,保证观感统一美观。 2.3.3 砌筑 砌筑砌块需用专用粘合剂。搅拌时用电动搅拌器搅拌;砌筑两端第一块砖时,在柱上抹上 拌制好的粘结剂;砌筑时用橡皮锤及水平尺检查,带上通线;要保证灰浆饱满,横平竖直。及 时刮去溢出的粘结剂。抹粘合剂时用专用带齿小铲,将水平缝和砌块顶缝一次刮抹;砌第二皮 砖时,首先将砌块上的灰尘清理干净,在柱和砌块上满刮粘合剂,而后砌筑在墙端部和砼墙柱 相接面每隔二皮设置“L”型连接件,铁件放在中间,与柱的连接采用射钉固定;与砌块连接 用铁钉固定;砌丁字墙和拐角时要严格遵循交丁顺砌的砌筑工艺,要保证一定的交丁间距,不 可通缝。 2.3.4 顶皮砖砌筑 首先吊线;根据排块要求安装“L”铁件;根据顶皮砖的尺寸配砖。在砌筑前清除表面浮灰, 抹粘结剂后置放砌块,用橡皮锤和水平尺找平、校正,清除缝间挤出的粘结剂;将“L”型铁 件与砌块连结用铁钉固定。 2.3.5 顶缝处理 砌好的墙与砼梁底部应留 20mm 间隙,用微膨胀防水砂浆灌封;用裁纸刀将多余的砂浆平齐墙 面削掉。 2.3.6 门、窗过梁 门砖置放。为了固定门窗框,需在砌块中砌筑砼砖。砌砼砖前预先留出门砖位置,均匀地抹上 粘结剂后放置门砖; 过梁安装。首先在砌块上量好尺寸开槽;放置槽钢,按通常砌筑要求砌筑已开好槽的砌块。 砌块过梁。用砌块材料也可以制作过梁。安装方法与砌块基本相同。在实际运用中砌块过梁使 用非常普遍。 2.3.7 贴耐碱网格布 为了防止门窗角及管线槽处开裂, 需在门窗角及管线槽处贴耐碱玻纤网格布。在门窗框角 45 度处,先喷刷丙乳液,干燥后批涂腻子。最后贴耐碱网格布条抹平。 管线部位贴网格布操作方法与门框角一样。 2.3.8 开槽、补缝 砌筑好的墙面上常常要埋入水电管线,需要在墙面开槽。具体做法是:首先在需开槽位置 弹线、用手提切割机开槽;将槽内的砌块用凿子剔除;管线安装好后修补。修补前先清除槽内 的杂物和灰尘;刷一道丙乳液;干燥后用聚合物砂浆修补,凹入平面 8~10mm 干燥后用砌块修 补粉补平。 2.3.9 水电箱安装 根据水电箱的尺寸预先在砌块墙上留出相应的位置,均匀地抹上粘合剂;将水电箱就位; 拧入固定水电箱胀管螺钉后在四周缝内打发泡剂,待发泡剂固化后打上密封胶。 砌筑工程检查细则表及达到的标准要求 检查项目 1 2 3 4 反坎模板支 设 反坎砼浇筑 反坎高度 门过梁搁置 长度 检查标准 砼浇筑前,基体清理干净,模板加固牢固。 基体浇水湿润、振捣密实,无胀模、无蜂窝、麻面。 高200mm。±10mm,上口平整。 每边各 300mm、±20mm。 未安装门框的洞口宽度比设计尺寸大 40mm,高度 20mm, 5 门洞高、 宽度 ±5mm,安装门窗部位的洞口按图纸实际尺寸施工,±5mm, 门两侧须有 1 米水平线。 6 7 8 9 10 11 12 立面垂直度 表面平整度 灰缝饱满度 灰缝直线度 灰缝厚度 搭接长度 预制门块、 过梁[0,3]mm。 [0,3]mm。 无透亮、无瞎缝。 ≥2 米以上的墙体拉线检查,±3mm。 水泥砂砖 8---12mm,每10 批砖一量。±4mm,加气块水 平缝 5mm、±3mm,竖向缝 5mm, ±3mm,勾缝深浅一致。 ≥规格的 1/3 且不小于 15cm。 表面平整密实、棱角分明。未设构造柱的门窗洞口两侧 上\中\下各放一块预制门块. 13 14 15 砂浆配合比 现场文明 材料堆放 是否按重量比进行施工。 落地砂浆及时回收使用,且随做随清、工完场清。 分类堆放整齐。每层砌筑完毕后,所有材料必须全部清 运吊走,不得堆在楼面上.